472 V. B u .• g. 



Nach den neuesten von William Fairbairn in England mit 

 Eisenblechen angestellten Versuchen, welche wegen ihrer sehr gros- 

 sen Anzahl zu den bedeutendsten und berücksichtigungswürdigsten 

 gehören, zeigten die Derbyshire- und Shropshire-Bleche eine grös- 

 sere Festigkeit nach der Richtung des Walzens, dagegen die York- 

 shire- und Staffordshire- Bleche eine (im Durchschnitte 2 Procent) 

 grössere Festigkeit in der Qnerrichtung. 



Aus seiner ersten Versuchsreihe ergibt sich, auf den Wiener 

 Quadratzoll reducirt, für die absolute Festigkeit der von ihm pro- 

 birten englischen Kesselbleehe die Durchschnittszahl 44385 W. Pfd. 



Aus seiner zweiten Versuchsreihe (von 47 Proben) resultirt die 

 Mittelzahl 45750 Wr. Pfd. 



Bei den von Clark mit 6 Linien dicken englischen Blechen 

 angestellten Versuchen ergab sich als Durchschnittszahl 37137 Wr. 

 Pfd. und es war dabei die Festigkeit nach der Längenrichtung im 

 Verhältniss von 39 : 43 oder um 10 Procent grösser als nach der 

 Querrichtung. 



Die im Maschinen -Etablissement von Goin et Comp, in Paris 

 mit französischen Eisenblechen vorgenommenen Versuche gaben für 

 Bleche aus Holzkohlen -Roheisen, mit Steinkohlen gepuddelt, eine 

 mittlere Festigkeit nach der Längenrichtung (Richtung des Walzens) 

 von 41000, und nach der Querrichtung von 40100; für Bleche aus 

 Coks-Roheisen und ebenfalls mit Steinkohlen gepuddelt, nach der 

 Länge von 45300 und nach der Quere 35950 Wr. Pfd. 



Endlich liegen mir noch Versuche mit rheinischen Blechen vor, 

 deren absolute Festigkeit sich nach der Länge mit 44300 und nach 

 der Quere mit 37300 Wr. Pfd. berechnen. 



Nimmt man aus allen diesen hier angeführten mit den fremden 

 Eisenblechen vorgenommenen Festigkeitsproben die Durchschnitts- 

 zahl, so erhält man dafür als absolute Festigkeit 41250 Pfd., folglich 

 das Verhältniss zwischen dieser und der Festigkeit des hier in Rede 

 stehenden Stahlbleches : 



41250 : 85748 = 100 : 208, 



so dass sich auch bei dieser Vergleichung im grossen Durchschnitte 

 die Festigkeit des Stahlbleches vom Härtegrad Nr. 6 als doppelt so 

 gross, als jene des Eisenbleches herausstellt. 



